analyse chimique de la pickéringite d’opálbánya. 
455 
p. 100 
Proportions moléculaires 
il 
IF. 
Moyennes 
so 3 
— 
36*62 
36*62 
- 4*00 
9*43 
9*61 
9*52 
°’ 81 I 1*03 
Fe 2 O s 
— 
4*04 
4*04 
0*22 J 
MgO 
4*06 
• — 
4*06 
0*88 J 
CaO 
0*70 
0*70 
0*70 
0*11 1*01 
FeO 
0*23 
— 
0*23 
0*02 1 
h 2 o 
— 
45*42 
45*42 
- 22*05 
MnO 
— 
traces 
traces 
Na 2 0 
« 
h 3 n 
« 
p*o 5 
« 
100*59 
duquel se déduit la formule suivante : 
[S0 4 ] 4 (Al, Fe) 2 ( Mg,Ca,Fe)-MH 2 0 . 
Le minéral est par conséquant une Pickéringite dans laquelle une partie 
de raluminium est remplacée par du fer à l’état ferrique et une partie de 
la magnésie par du calcium et du fer à l’état ferreux. Avant mon analyse 
on le prît pour Kéramohalite et c’est pourquoi il est indiqué sous ce 
nom par M. Fr. Schafarzik. 1 2 3 
Le tableau suivant montre les valeurs trouvées et réduites par moi 4 5 
comparées à celles, qui sont calculées de la formule connue pour la 
Pickéringite : [ S0 4 ] á Al 2 Mg . 22 H 2 0. 
trouvée 
calculée 
différences 
so 3 
37*05 
37*27 
-0*22 
Al s O s 
12*24 
11*90 
+0*34 
MgO 
4*75 
4*70 
+0*05 
H 3 0 
45*96 
46*13 
-0*17 
100*00 
100*00 
La localité Opálbánya se trouve dans la région des mines d’opale 
de Vörösvágás (Hongrie septentrionale). D’après M. Fr. Schafarzik 5 la 
1 Faite de 0*0970 gr. de matière. 
2 Faite de 0*2039 gr. de matière. 
3 Természettudományi Közlöny, XLV. p. 380. (1913). 
4 En changeant le Fe 2 0 3 resp. le CaO et le FeO en Al 2 0 3 resp. en MgO équivalent 
et le total pour cent. 
5 Természettudományi Közlöny, XLV. p. 379 — 380. (1913). 
